Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 317 



liehe Geruch der aus Pockholz gefertigten Kegelkugeln. Minder an- 

 genehm riecht das Lorbeerholz, während das tropische »Veilchenholz« 

 und manche »Rosenhölzer« ihrem Dufte ihren Namen verdanken. Das- 

 selbe gilt von den exotischen »Stinkhülzern« (z. B. Ocotea hullata Benth.). 

 Das > Niesholz« des Kaplandes (Ptceroxylon ohliquum Thiinb.) reizt im 

 frischen Zustande seine Bearbeiter zum Niesen. 



Diese Düfte beruhen auf dem Gehalte der betreffenden Hölzer an 

 flüchtigen Stoffen, die sich unter Umständen, so z. B. beim Bleistiftholze, 

 an frischen Schnittflächen oder in deren Umgebung kristallinisch aus- 

 scheiden. Beim frischen Holze am merklichsten, verschwinden die 

 spezifischen^ Düfte gewöhnlich mit dem Trockenwerden des ersteren 

 mehr und mehr, um aber an neu hergestellten Schnittflächen in der 

 Regel wieder aufzutreten. Sie tragen in vielen Fällen mit zur Charak- 

 terisierung eines Holzes bei. 



Ein bemerkenswerter Geschmack ist nur wenigen Hölzern eigen. 

 Das Blauholz und das rote Santelholz schmecken süßlich, das Cedrela- 

 holz bitter. 



Spaltbarkeit. Je nach dem Grade der Spaltbarkeit, d. h. des 

 Widerstandes, den die Strukturelemente des Holzkörpers ihrer Trennung 

 in der Längsrichtung des letzteren entgegensetzen'), unterscheidet man 

 leichtspaltige und schwerspaltige Hölzer. Bei diesen wie bei jenen 

 können die Spaltflächen glatt oder uneben, »schuppig«, faserig bis 

 splitterig sein. Sehr leicht und glattspaltig ist z. B. das Holz der Tanne, 

 der Fichte, der Stiel- und Traubeneiche, der Edelkastanie, der Pappeln 

 und Weiden. Beispiele schwerspaltiger Hölzer bieten das der Eibe, der 

 Esche, der Birke, des Bergahorns, der Apfelfrüchller, des Buchsbaumes, 

 viele Tropenhölzer. Höchst unvollkommen spaltet das Pockholz. 



Die Spaltbarkeit pflegt mit wenigen Ausnahmen in der radialen 

 Richtung des Holzkörpers, dem Verlaufe der Markstrahlen entsprechend, 

 größer zu sein als in der hierzu senkrechten tangentialen. 



Der Grad der Spaltbarkeit ist hauptsächlich vom anatomischen Bau 

 des Holzes und namentlich vom Verlaufe der Holzfasern abhängig. Je 

 länger und gerader diese und je gleichmäßiger ihre Anordnung nicht 

 nur innerhalb jeder einzelnen Zuwachszone, sondern auch im ganzen 

 Holzkörper, um so leichter wird im allgemeinen das Holz spalten. Die 

 entgegengesetzte Struktur wird der Spaltbarkeit Eintrag tun, oder sie 

 nahezu aufheben. So beruht beim Pockholze der fast vollständige Mangel 

 der Spaltbarkeit auf der hier ganz regellosen Anordnung der Faser- 

 tracheiden, die nicht nur in der radialen, sondern auch in der tangen- 

 tialen Längsrichtung des Holzkörpers schief stehen, wobei ihre oft mit 



^) Vgl. hierzu Nördlinger, Die technischen Eigenschaften der Hölzer, p. 235. 



